26 L. William Öholm. 



des ungefär 12 "/(, mot 11,9 "/(,, då ingen rotation förekom. Vi återfinna sålunda vid 

 700 rotationer och 0° samma förhållande, som nyss omnämndes för 20° och 300 rota- 

 tioner, nämligen att den under den första tidsintervallen reducerade metallmängden är 

 densamma, om omröring förefinnes eller ej. Vid en omröring af 300 hvarf i minuten 

 reducerades, såsom redan framhölls, maximimängden alldeles som vid stillastående anod 

 redan under den första tidsintervallen. Den utgjorde där 42 mgr eller 17 % af hela 

 Cu-m'àngaen. 1 fall rotationen öfverskrider ett visst värde, synes sålunda äfven vid låg 

 temperatur utfällningen till en början fördröjas. Följden häraf blii-, att äfven 0°-kurvaii 

 nu genomgår ett maximum, och den antager ungefär samma förlopp som 20°-kurvan 

 med 300 rotationer i minuten. 



Vid högre temperatur, 30°, fördröjdes reduktionen ytterligare. Under den första 

 tidsintervallen utfälldes endast 0,6 7o> efter 40 minuter 6 ''/„, och först efter 100 minu- 

 ter, sedan det under den nionde tidsintervallen uppträdande maximet öfverskridits, erhölls 

 en reducerad mängd om 84 %. I jämförelse med förhållandena vid stillastående anod 

 eller vid en rotation af 300 hvarf i minuten blir utfällningen här således mycket ogynn- 

 sam. Utan rotation erhölls ju redan under de första tiominuterna 18 °/„, efter 40 mi- 

 nuter 55 7oj och efter 100 minuter var sannolikt allt utfälldt. Vid en anodrotation af 

 300 hvarf reducerades visserligen under den första tidsintervallen blott 11 "/q, således 

 något mindre, än då den stod stilla. Men vi finna, att utfällningen tilltog ytterst hastigt, 

 så att efter 40 minuter redan ^/4 af hela kopparmängden var reducerad, och att den 

 ock under de närmast följande tiderna visade ett försprång om ungefär 20 "/„ framom 

 elektrolysen utan omröring. Då temperaturen höjdes till 60°, erhölls under de första 60 

 minuterna ingen utfällning vid så hastig anodrotation som 700 hvarf per minut. Volt- 

 talet steg emellertid under den sjätte tiominuters-intervallen till 1,8. Voltmetern hade 

 tidigare visat blott 1,5—1,6 volt. hvarför det är högst antagligt, att det ringa tillskott 

 i spänning, som uppstått under den sjunde tidsintervallen, medfört utfällning. Vid denna 

 starka rotation uppträdde CuO å anoden vid såväl 30° som 60°, vid 300 hvarf blott 

 vid 50° och 60°. 



Af dessa observationer framgår sålunda synnerligen tydligt, att en omröring ej 

 under alla förhållanden verkar gynnsamt på utfällningen af metallisk koppar ur en am- 

 moniakalisk lösning, och man finner, att en stark rotation i förening med hög temperatur 

 hos badet motverkar reduktionen. 



Enligt den för reaktionshastigheten i ett heterogent system af Nernst utvecklade 

 teorin) \ tillämpad på elektrolys med omröring, och enligt de af Brunner därför anställda 

 experimentella undersökningarna -) är utfällningshastigheten 



>) L. c. 

 ^) L. c. 



